SÉANCE DU 16 DÉCEMliRE 1907. 1 28 1 



Je suis |>arli trun acier extra-doux répoiidaiU à la coiiiposilioii suivante : 



G 0.12 



!m 0.00 



S 0,02 



PI) 0,018 



Mu 0,35 



Cet acier a été fabricjué spécialeuient pour cette élude par M. Worth, 

 directeur des usines de Denain et Anzin ; sa composition avait été choisie de 

 façon à avoir un métal dont les points criliques fussent nettement séparés. 

 Ces derniers onl élé soii^nensement repérés par la mélliode dilTérenlielle de 

 Robert-Austen. 



Je n'enlieiai pas dans le détail des expériences (|ui in'oiil conduit aux conclusions 

 ci-après; on le trouvera tout au long dans le BulUlin de la Société d' encouragemenl 

 à l'industrie nationale, qui a bien voulu prendre ces recherches sous son haut patro- 

 nage. Je dirai seulement que les expériences sont de très longue durée et exigent cha- 

 cune de I j à 20 jours consécutifs; les essais ont porté sur deux barrettes du même 

 acier réduites en copeaux sur le tour; pour la barrette I, les difTérenles passes onl été 

 réunies; pour la barrette II, elles onl élé séparées. 



Je résumerai seulement ici les conclusions de celle élude. 



I. Les dégagements gazeux sont en relalion étroite avec les points cri- 

 tiques du fer et, à ce point de vue, on peut les diviser eu trois parties : 

 i" Le dégagement commence à une tenipéialure variable et mal déter- 



dr 



m 



minée (entre i kj" et 4o**")^ '''* courbe des -j présente un petit niininiu 



vers 200° et un petit maximum vers 3oo", température voisine du bleu, mais 

 le dégagement reste faible en valeur absolue jusqu'au point A„. 



2" Entre Soo" et 600", la courbe des -j offre un grand maximum qui 



s'identilie convenablement avec le point A„, puis s'abaisse rapidement et 

 airive à un minimum pouvant être voisin de zéro avec la terminaison 

 de A,. 



3" Le point A, n'a pas d'inlluence marquée pour l'acier considéré. 



4° Le dégag(Mncnt se relève avec le début de A^, puis s'abaisse lentement 

 et semble se relever de nouveau avec la tein[)ératnre. \'a\ poussant les essais 

 jusqu'à 1200°, il a été possible d'extraire un volume de gaz égal à 1 1-12 fois 

 le volume de l'acier. 



En d'autres termes, si l'on adopte l'interprétation de M. Osnuind relative 

 à la signification du point A„, on pourra dire : 



